46 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



1'° Uyi mouvement vibratoire suffisamment prolong-é conduit toujours à la 

 rupture du métal essayé, et le nombre de vibrations varie en raison inverse 

 de la teneur en carbone pour les aciers durs et demi-durs essayés. 



Désignation ilii niolal. État thermique. 



,,,, ( Recuit à q5o° et refroi- 



1 . rer puddle ^ ,. '^ , ,, . 



' dissetnenl a I air. . . . 



2. Acier extra-doux. 



.3. Acier à o,3 C. 



Recuit à 950° et refroi- 

 dissement à Pair. . . . 



Recuit à 900° et refroi- ) 

 dissement à l'air. . . . 



Trempé à 900° dans 

 l'eau froide 



Recuit à 85o°, puis à , 



700°, refroidissement G"" 648000 



ï. Acier à 0,6 C. . . . \ à i'air 



Trempé à 85o" dans 



,, . . , , l'-aS"" 1 53 000 



I eau iroide ) 



Recuit à 850°, puis à 1 



65o°, refroidissement 



à l'air 



.Voie r à i,oC.... { Trempé à 850° dans 



l'eau froide 



Trempé à S.jo" dans 



l'huile et revenu à 350° 



Le fer puddlè et l'acier extra-doux, qui ont une composition cbimique 

 très voisine et les mêmes constantes mécaniques, présentent une difiërence 

 très nelle au point de vue du temps nécessaire pour les rompre; le fer 

 puddlé était beaucoup plus résistant que l'acier extra-doux. L'acier à o,3 de 

 carbone, recuit ou trempé, n'accuse pas de différence sensible. Pour les 

 aciers durs, la trempe diminue très notablement la durée du mouvement 

 vibratoire nécessaire pour la rupture. Le revenu améliore considérablement 

 la qualité des métaux. 



"2° Au point de vue des propriétés mécaniques, il convient de retenir la 

 grande élévation de limite élastique (augmentation d'un tiers environ) que 

 le fer puddlé et l'acier extra-doux accusent après avoir été soumis à un 

 mouvement vibratoire ayant amené leur rupture. Il faut remarquer égale- 

 ment que tous les métaux essayés se sont rompus, quoique ayant travaillé 

 au-dessous de leur limite élastique. 



3° Les variations de l'amortisseinent du niouveincnt \ ibratoire soiil en 



